ET m TANTALE. 97 



le culot laisse dissoudre tout alumininm libre et donne 

 pour résidu une poudre cristalline, grise, à éclat métalli- 

 que assez vif, qui est un alliage défini d'aluminium et de 

 niobium. 



Sa couleur est d'un gris de fer ou de platine; il se 

 pulvérise facilement, et donne une poudre d'un noir gri- 

 sâtre. Sa forme cristalline n'a pu être déterminée. Sa den- 

 sité est de 4,45 à 4,52. 



Lorsqu'on le lave par lévigation, les parties les plus 

 ténues restent quelque temps en suspension; si on les 

 recueille sur un filtre, on obtient une poussière grise très- 

 fine qui brûle avec de brillantes étincelles, quand on la 

 projette dans une flamme. Mais la poudre cristalline plus 

 grossière n'offre aucun phénomène d'ignition, lorsqu'on 

 la chauffe sur une lame de platine. Elle s'oxyde cepen- 

 dant a la longue, mais après un grillage prolongé pendant 

 plus d'une heure l'oxydation est encore tout à fait super- 

 ficielle et l'augmentation de poids très-faible. 



L'acide chlorhydrique attaque cet alliage à l'aide de 

 l'ébullition, avec dégagement d'hydrogène ; la liqueur se 

 colore d'abord en brun, puis en brun verdâtre et en bleu 

 sombre, puis elle se trouble et forme un abondant préci- 

 pité bleu grisâtre, qui blanchit bientôt au contact de l'air. 

 Mais on arrive difficilement à faire disparaître les derniè- 

 res traces de métal. La composition de l'alliage attaqué 

 ne paraît pas changer sensiblement par une ébullition 

 prolongée avec l'acide. 



L'acide azotique et l'acide sulfurique étendu sont sans 

 action. 



L'acide sulfurique concentré l'attaque fortement à la 

 température de son ébullition, avec dégagement d'acide 

 sulfureux et même de vapeur de soufre. Cependant, 



